## PEMANFAATAN LIMBAH ABU INSENERATOR SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PADA PEMBUATAN GENTENG BETON DALAM KAITANNYA DENGAN KUAT LENTUR GENTENG
Putri Rusmayanti, Gina Bachtiar, Nira Nasution

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  influence  of  the  incenerator ash to the bending strength of the concrete roofing tile with 10%, 20%, 30% and  40%.  This  research  was  conducted  in  Industrial  Department  of  DKI Jakarta  laboratory  and  concrete  roofing  tile  is  made  at  PD.  Patra.  The method of this research is experimental method with four kind of treatments wich is, group A 10% addition, group B with 20% addition, group B with 30% addition and group D with 40% addition.There are 15 tiles for each treatment; ten concrete roofing tiles for the bending strength experiment and 5 concrete roofing  tiles  for  the  water  absorption  experiment.  The  data  which  is  taken from  the  research  that  A’s  average  bonding  strength  has  274  kg/cm 2 with 12,53%  water  absorption,  B’s  average  bonding  strength  has  256  kg/cm 2 with12,09% water absorption, C’s average bonding strength has 228 kg/cm 2 and  D’s  average  bonding  strength  has187,6  kg/cm 2 with  11,7%  of  water absorption. The result of the research is examined with the Variance Analysis one tail with  = 0,01 and it is gamed that F hitung = 99,64 that mark is higher than F tabel = 4,38. So, from this research it can be concluding that the higher addition  of  incenerator  ash  to  the  concrete  roofing  tile,  the  higher  bonding strength of the concrete roofing tile . Keyword : the incenerator ash , bending strength,  concrete roofing tile

## PENDAHULUAN
Berbagai  macam  penutup  rumah  atau  atap  yang  dikenal  sekarang  ini  dan  telah banyak  digunakan  serta  praktis  pemasangannya  antara  lain;  asbes,  genteng  keramik, genteng beton, seng maupun plat beton. Penggunaan genteng beton saat ini relatif lebih banyak digunakan  orang,  pemilihan  genteng  beton  sebagai  penutup  atap  ini  umumnya
Putri Rusmayawati Gina Bachtiar, Dra.MT Nira Nasution, Dra. ST, MPd Alumni Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220
Pemanfaatan Limbah Abu Insenerator Sebagai Bahan Tambahan pada Pembuatan Genteng Beton Dalam Kaitannya Dengan Kuat Lentur Genteng
ISSN: 1907-4360
didasarkan atas kekuatannya yang relatif lebih baik dan harganya relatif lebih murah.
Pemakaian  beton  sebagai  bahan  bangunan  mempunyai  banyak  kelebihan  seperti; mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, perawatan yang murah, dapat memanfaatkan bahan-bahan  lokal  serta  kokoh.  Genteng  beton  merupakan  unsur  bangunan  yang dipergunakan  sebagai  penutup  atap  dan dibuat  dari  bahan  campuran  beton,  dibentuk sedemikian rupa dan berukuran tertentu.
Agar  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan  bangunan  atap, genteng  harus  memenuhi Standar Nasional Indonesia, mengenai ukuran dan bentuk genteng beton serta mutu genteng beton  yang  meliputi  pandangan  luar,  kekuatan  lentur,  daya  serap  air  dan  ketahanan terhadap rembesan air.
Adanya  perkembangan  fasilitas  kota  sebagai  tempat  pemukiman  mengakibatkan peningkatan  urbanisasi  dan  berdampak  terhadap  kepadatan  penduduk  perkotaan.  Salah satu cara penanganan limbah/sampah perkotaan adalah dengan cara pembakaran dengan tungku  ( incenerator ).  Sampah  dibakar  secara  terkendali  didalam  insenerator  dan konstruksi insenerator harus sedemikian rupa sehingga terjadi pembakaran sempurna.
Pembakaran sampah menimbulkan limbah baru yang berupa abu dan hal tersebut dapat  menjadi  permasalahan  karena  abu  dari  sisa  pembakaran  yang  melimpah.  Abu insenerator  diperoleh  dari  pembakaran  sampah  an-organik.  Hasil  pembakaran  sampah dengan insenerator berupa abu sampah (23% dari berat sampah).
Dari  uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk  meneliti penggunaan  abu  insenerator sebagai bahan  tambahan  pada  pembuatan  genteng  beton.  Diharapkan  dengan penambahan abu inenerator dapat memberikan peningkatan nilai kuat lentur genteng beton serta sifat-sifat lainnya yang menguntungkan.
Genteng  beton  adalah  unsur  bangunan  yang  dibuat  dari  campuran  bahan-bahan semen  portland,  agregat  halus,  air  dan  pigmen  serta  bahan  tambahan  lainnya,  yang  dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai penutup atap. Genteng yang telah dibuat beraneka macam seperti : genteng beton, genteng keramik, genteng fiber glass, genteng baja dan lain sebagainya.
Syarat-syarat  dan  mutu  genteng  beton  adalah  meliputi  :  (1)  Pandangan  luar  adalah untuk memperoleh mutu yang baik, permukaan halus, tidak terdapat retak-retak dan bentuknya
harus  seragam,  (2)  Kuat  lentur  adalah  batas  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  genteng  dalam menerima  beban  maksimum,  (3)  Daya  serap  air  adalah  untuk  mengetahui  kemampuan genteng beton dalam menyerap air selama 24 jam dan (4) Ketahanan terhadap rembesan air adalah genteng beton harus tahan terhadap rembesan air sehingga tidak terjadi tetesan air dari bawah genteng beton diuji selama 24 jam.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  penambahan  abu insenerator  dengan  persentase  10%,  20%,  30%  dan  40%  secara  signifikan  akan berpengaruh terhadap nilai kuat lentur genteng beton.

## METODA

## Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua kelompok besar benda uji, yaitu kelompok benda uji genteng  beton  yang  diberikan perlakuan  dengan  variasi  penambahan  abu  insenerator sebagai  kelompok  uji  (E 1 )  dan  kelompok  kuat  lentur  genteng  beton  tanpa  penambahan serat nylon sebagai kelompok pembanding (E 2 ).
Disain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :
E 1 X 1 - - - C 1 E 2 - X 2 - - C 2 E 3 - - X 3 - C 3 E 4 - - - X 4 C 4 Keterangan : E 1,2,3,4 = Kelompok pengerjaan X 1 = Perlakuan yang diberikan penambahan abu  insenerator  (10%). X 2 = Perlakuan yang diberikan penambahan abu insenerator (20%). X 3 = Perlakuan yang diberikan penambahan abu insenerator 30%. X 4 = Perlakuan yang diberikan penambahan abu insenerator 40%.
C 1,2,3,4 = Hasil penelitan

## Prosedur Kerja Laboratorium
Syarat-syarat dan metode pengujian yang dilakukan di laboratorium berdasarkan
Pemanfaatan Limbah Abu Insenerator Sebagai Bahan Tambahan pada Pembuatan Genteng Beton Dalam Kaitannya Dengan Kuat Lentur Genteng
ISSN: 1907-4360
cara uji kuat lentur genteng beton menurut SNI 03-0096-1999 meliputi persiapan benda uji dan pelaksanaan pengujian.
Untuk prosedur kerja laboratorium dilakukan sebagai berikut :
1. Tahap Pemeriksaan Bahan
Pemeriksaan  bahan  dilakukan  terhadap  masing-masing  bahan  dasar  agar  diketahui sifat-sifat dari bahan tersebut seperti di bawah ini :
a. Semen
Untuk  semen  tidak  lagi  diuji  karena  sudah  memenuhi  syarat  semen  portland.
Penelitian ini menggunakan semen type I cap tiga roda.
b. Agregat Halus (pasir)
1. Pemeriksaan zat organik dalam pasir
Tujuannya untuk menentukan adanya kandungan bahan organik dalam pasir, dimana  dapat  mempengaruhi  kualitas  genteng  beton. Prosedur pengujian  ini sesuai dengan SK SNI M-01-1991-03.
2. Pengujian kadar air pasir
Pengujian kadar air pasir sesuai dengan SNI 03-1971-1990.
3. Pengujian kadar lumpur pasir
Pengujian kadar lumpur pasir sesuai dengan SNI 03-1753-1990.
4. Pengujian gradasi pasir
Prosedur penelitian ini sesuai dengan SNI 03-1968-1990.
5. Pengujian specific grafity dan penyerapan air pasir
Prosedur  penelitian  penyerapan  air  dengan  berat  jenis  pasir  sesuai  dengan
SNI 03-1970-1990.
6. Pengujian Indeks Kekerasan
Prosedur pengujian untuk pemeriksaan kekerasan sesuai standar industri.
c. Air
Air tidak dilakukan pemeriksaan karena air yang digunakan adalah air PAM yang telah memenuhi standar persyaratan.
2. Tahap Pembuatan Benda Uji
Benda  uji  dibuat  dengan  ukuran  42  cm  x  34  cm  x  1,2  cm  dengan menggunakan  mesin  pres  genteng  beton.  Pembuatan  benda  uji  genteng  beton digunakan  perbandingan  berat  dengan  campuran  1  PC  :  2  pasir.  Sedangkan  abu insenerator  yang  ditambahkan  dengan  variasi  10%,  20%,  30%  dan  40%.  Setelah semua  bahan  dipersiapkan,  maka  dilakukan  pencampuran  dengan  molen  menjadi adukan  yang  homogen  kemudian  dimasukkan  kedalam  cetakan  dan  ditekan  dengan mesin press.

## Diagram Alur Proses Pembuatan Genteng Beton Dengan Penambahan Abu Insenerator
Gambar  1.    Diagram  Alur  Proses  Pembuatan  Genteng  Beton  Dengan
Penambahan Abu Insenerator
PASIR SEMEN AIR ABU INSENERATOR
a. Pengujian Bahan
1. Pemeriksaan kadar lumpur
2. Pemeriksaan zat organik
3. Analisi saringan agregat halus
4. Analisis specific gravity dan
absorpsi
5. Pemeriksaan kadar air Pencampuran bahan (1PC : 2PS) Penambahan Abu Insenerator 40% Pencetakan benda uji Penambahan Abu Insenerator 30%
Pemeliharaan awal (curing 1) 1 x 24 jam
Perendaman (curing 2) 3 – 4 hari Pemeliharaan lanjutan (curing 3) 3 – 4 minggu Pengujian Penambahan Abu Insenerator 10% Penambahan Abu Insenerator 20%
Pemanfaatan Limbah Abu Insenerator Sebagai Bahan Tambahan pada Pembuatan Genteng Beton Dalam Kaitannya Dengan Kuat Lentur Genteng
ISSN: 1907-4360
Sebelum  adukan dan masukkan kedalam cetakan terlebih dahulu alat pencetak bagian atas diberi pelumas oli yang telah dipanaskan sebelumnya, kemudian untuk bagian bawah alat pencetak diberi kain penyaring, kain ini dimaksudkan untuk membantu fungsi lubang-lubang  yang  terdapat  pada  plat  dasar  dalam  mengurangi  jumlah  air  yang  keluar pada saat pengepresan.
Untuk pencetakan genteng ini digunakan cara basah maka pada pengepresan air yang berlebihan dalam adukan akan keluar sehingga genteng yang baru dicetak tersebut memperoleh  kekakuan.  Setelah  itu  cetakannya  dilepas  dengan  cara  memindahkan pressan  genteng  diatas  tatakan  genteng,  selanjutnya  diletakkan  di atas  rak-rak penyimpanan.
3. Tahap Pengujian Benda Uji
a. Pengujian kuat lentur genteng beton
Pengujian kuat lentur genteng beton sesuai dengan SNI 03-0096-1999. Genteng beton  yang  telah  berumur  28  hari  telah  siap  untuk  dilakukan  pengujian. Pemeriksaan yang  dilakukan  sebelum  pengujian  adalah  dengan  memeriksa ukuran dan penimbangan berat dari genteng beton tersebut. Hasil pengujian kuat lentur genteng beton sebanyak 60 buah hasilnya berupa nilai kuat lentur rata-rata (kg/cm 2 ).
b. Pengujian daya serap air
Pengujian daya serap air sesuai dengan SNI 03-0096-1999. Daya serap air rata- rata dari 10 buah contoh benda uji tidak boleh lebih dari 10%.
c. Pengujian ketahanan terhadap perembesan air (rapat air)
Pengujian ketahanan terhadap perembesan air (rapat air) sesuai dengan SNI 03- 0096-1999.  Pengujian  ini  dilakukan  paling  sedikit  3  buah  contoh  uji.  Apabila contoh genteng diuji, maka pada setiap genteng tidak boleh terjadi tetesan air dari bagian bawahnya. Apabila genteng menjadi basah tetapi tidak terdapat tetesan air, maka dinyatakan tahan terhadap perembesan air

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Percobaan  penelitian  dilakukan  terhadap  benda  uji,  pada  pengujian  ukuran,  daya  serap air, kerapatan air dan kuat lentur, secara lengkap hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut Pengujian Ukuran Genteng Beton
Tabel 1. Ukuran Rata-rata Genteng Beton
Kelompok Ukuran Genteng Beton Berat (kg) Panjang (mm) Lebar (mm) Tebal (mm) A (10%) 4690 418,6 330,8 14,7 B (20%) 4630 418,2 330,79 14,8 C (30%) 4600 418,3 330,75 14,7 D (40%) 4530 419,64 330,75 14,3 Tabel 2. Ukuran Rata-rata Penampang Tepi Kelompok Ukuran Penampang Tepi Tebal (mm) Lebar (mm) Dalam Alur (mm) Jumlah Alur A (10%) 12,60 38,18 2,52 2 B (20%) 12,85 39,60 2,82 2 C (30%) 13,35 38,64 2,57 2 D (40%) 12,95 38,43 2,41 2
Tabel 3. Ukuran Rata-rata Kaitan Tepi
Kelompok Kaitan Lebar (mm) Panjang (mm) Tinggi (mm) A (10%) 14,83 55,89 8,91 B (20%) 14,79 54,50 8,48 C (30%) 15,18 55,39 8,67 D (40%) 14,80 52,86 8,44
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa genteng beton semakin banyak persentase penambahan Abu Insenerator berat genteng beton semakin ringan.
Pemanfaatan Limbah Abu Insenerator Sebagai Bahan Tambahan pada Pembuatan Genteng Beton Dalam Kaitannya Dengan Kuat Lentur Genteng
ISSN: 1907-4360

## Hasil Pengujian Kuat Lentur Genteng Beton
Hasil pengujian rata-rata kuat lentur genteng beton dapat di lihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4. Hasil Pengujian Rata-rata Kuat Lentur Genteng Beton
Kelompok Nilai Rata-rata Kuat Lentur (Kg/cm2) A (10%) 274 B (20%) 256 C (30%) 228 D (40%) 187,6 Hasil Daya Serap Air dan Kerapatan Air Tabel  5. Hasil Pengujian Rata-rata Daya Serap Air dan Kerapatan Air Perlakuan Daya Serap Air (%) Kerapatan Air A (10%) 12,53 Tidak rembes B (20%) 12,09 Tidak rembes C (30%) 12,81 Tidak rembes D (40%) 11,7 Tidak rembes
Menurut SNI 03-0096-1999 daya serap air untuk setiap genteng beton tidak lebih dari 10%. Dari tabel di atas didapat bahwa nilai daya serap air dengan penambahan abu insenerator tidak memenuhi standar karena melebihi 10% dari yang disyaratkan.

## Uji Normalitas

## a. Persentase Penambahan Abu Insenerator 10%
Hasil pengujian normalitas dari data nilai kuat lentur genteng beton dengan persentase penambahan  abu  insenerator  10%  menghasilkan  Lo  =  0,1038,  pada  taraf  signifikan (  )=  0,01 diperoleh nilai  L =  0,2940,  dengan  kriteria pengujian apabila Lo  <  L  maka data  berdistribusi  normal,  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  populasi kelompok berdistribusi normal.
b. Persentase Penambahan Abu Insenerator 20%
Hasil pengujian normalitas dari data nilai kuat lentur genteng beton dengan persentase penambahan abu  insenerator 20%  menghasilkan  Lo  =  0,2478  ,  pada  taraf  signifikan (  )=  0,01 diperoleh nilai  L =  0,2940,  dengan  kriteria pengujian apabila Lo  <  L  maka data  berdistribusi  normal,  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  populasi kelompok berdistribusi normal.
c. Persentase Penambahan abu insenerator 30%
Hasil pengujian normalitas dari data nilai kuat lentur genteng beton dengan persentase penambahan  abu  insenerator  30%  menghasilkan  Lo  =  0,1443,  pada  taraf  signifikan (  )=  0,01 diperoleh nilai  L =  0,2940,  dengan  kriteria pengujian apabila Lo  <  L  maka data  berdistribusi  normal,  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  populasi kelompok berdistribusi normal.

## d. Persentase Penambahan abu insenerator 40%
Hasil pengujian normalitas dari data nilai kuat lentur genteng beton dengan persentase penambahan abu  insenerator 40%  menghasilkan  Lo  =  0,1420 ,  pada  taraf  signifikan (  )=  0,01 diperoleh nilai  L =  0,2940,  dengan  kriteria pengujian apabila Lo  <  L  maka data  berdistribusi  normal,  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  populasi kelompok berdistribusi normal

## Uji Homogenitas
Analisa  statistik  yang  digunakan untuk  menguji  homogenitas  adalah Uji  Bartlet.  Data yang  diuji  adalah  data  kuat  lentur  dari  masing-masing  kelompok  sampel.  Dari perhitungan  diperoleh  X 2 hitung =2,227  ,  jika  taraf  nyata  (  )  =  0,01  dari  daftar  Chi- Kuadrat  dengan  dk  =  9  di  dapat X 2 tabel =  11,3  sehingga  X 2 hitung <  X 2 tabel ,  maka  dapat disimpulkan varians dari ketiga kelompok homogen.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian kuat lentur genteng beton yang menggunakan abu insenerator dengan persentase  10%,  20%,  30%  dan  40%,  hipotesis  nol  (H o )  sebagai berikut  :  terdapat
Pemanfaatan Limbah Abu Insenerator Sebagai Bahan Tambahan pada Pembuatan Genteng Beton Dalam Kaitannya Dengan Kuat Lentur Genteng
ISSN: 1907-4360
perbedaan yang signifikan dari persentase penambahan abu insenerator terhadap nilai kuat lentur genteng beton.
Untuk  mendapatkan  hasil  pengujian  maka  data  penelitian dianalisa  dengan menggunakan  uji  Analisis  Varians  (ANAVA) satu  arah  dengan  taraf  signifikan (  )  =  0,01, dimana  F hitung =  99,64  dan  F tabel =  4,38  jadi  F hitung >  F tabel ,  maka  H o ditolak.  Sehingga terbukti  ada  perbedaan  yang  signifikan  dalam  hal  ini  nilai  kuat  lentur genteng beton yang menggunakan abu insenerator dengan persentase penambahan 10%, 20%, 30% dan 40%.

## PEMBAHASAN
Dilihat dari hasil penelitian di atas terdapat pengaruh yang signifikan terhadap nilai kuat  lentur  genteng  beton  yang  menggunakan  penamabahan  abu  insenerator  sebagai bahan  tambahan  1%,  20%,  30%  dan  40%.  Dari  hasil  penelitian  menunjukan  semakin bertambahnya persentase abu insenerator, maka makin ringan berat yang dihasilkan serta jumlah  genteng  yang  dihasilkan  semakin  banyak.  Sedangkan  penyerapan  air  yang dihasilkan semakin tinggi. Kuat lentur genteng beton yang menggunakan abu insenerator dengan  persentase  penambahan  10%  menghasilkan  kuat  lentur  rata-rata  274  kg/cm 2 , untuk  persentase  20%  menghasilkan  kuat  lentur  rata-rata  256  kg/cm 2 ,  persentase  30% menghasilkan  kuat  lentur  228  kg/cm 2 dan  dengan  penambahan  40%  menghasilkan  kuat lentur rata-rata 187,6kg/cm 2 .
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini jelas memberikan perbedaan terhadap nilai kuat  lentur  rata-rata  kuat  lentur  genteng  beton  yang  dihasilkan  jika  menggunakan  abu insenerator sebagai bahan tambahan. Pada penambahan abu insenerator 40% nilai rata- rata  kuat  lentur  yang  dihasilkan  sebesar  187,6  kg/cm 2 secara  signifikan  pada  =  0,01 lebih  besar  dari  nilai  kuat  lentur genteng  beton  Standar Nasional  Indonesia  kelas  Mutu  I (200 kg/cm 2 ).
Dengan demikian dengan bertambahnya persentase penambahan abu insenerator pada pembuatan genteng beton, maka kuat lentur rata-rata genteng beton yang dihasilkan semakin rendah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal kuat lentur antara genteng beton yang menggunakan  abu  insenerator  sebagai  bahan  tambahan  dengan  persentase  10%, 20%, 30%, dan 40% pada pembuatan genteng beton.
2. Nilai kuat lentur genteng beton yang menggunakan abu insenerator 10%, 20%, 30% dan  40%  sebagai  bahan  tambahan  lebih  tinggi  dari  kuat  lentur  minimum  yang disyaratkan Standar Nasional Indonesia.
3. Semakin banyak penambahan abu insenerator yang diberikan maka nilai kuat lentur genteng beton semakin kecil.
4. Dengan penambahan abu insenerator 10%, 20%, 30%, dan 40% daya serap air yang diperoleh melebihi batas daya serap minimum yang ditentukan yaitu 10%.

## DAFTAR PUSTAKA
Balai  Penelitian  Bahan, Petunjuk  Praktis  Proses  Pembuatan  Genteng  Beton ,  (Jakarta  : Departemen Perindustrian, 1996).
Balai  Besar  Penelitian  dan  Pengembangan  Bahan  dan  Barang  Teknik, Petunjuk  Teknis Untuk  Pelaksanaan  Pengendalian  Mutu  Genteng  Beton ,  (Bandung  :  Yayasan LPMB, 1994).
Damanhuri,  Erna,  Drs. Pengelolaan  Limbah  Padat .  Kantor  Menneg.  Lingkungan  Hidup- Teknik Lingkungan ITB. Bandung: 1997
Departemen Pekerjaan Umum, Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A (bahan Bangunan Bukan Logam) SK SNI S-04-1989-F , (Bandung : Yayasan LPMB, 1989).
SNI 03-0096-1999, Genteng Beton , (Dewan Standardisasi Nasional, 1999).
Sudjana, Metode Statistika , (Bandung : Tarsito, 1992).
Komarudin, Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan . Jakarta : Dir.Jend. Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum-BPPT 1999